SUR VHIST. NJTURELLE ET LES ARTS. 433 



Terirois. J'y merrois a fa place une piece de cuivre poli &: du fer. La fur- 

 face de chacmi etoit a-psu-presun poijce cjuarre. Aprcsqu'il eiit bouilli 

 qiielques minutes le fer etoir endaic d'une pellicule detain, le cuivre fe 

 blanchit egalement , & prenoit en continuant de le faire bouillir une 

 blancheur comnie I'argent non poH. 



7°. LVxperience fuivante conrribuera encore a eclairer ce fujet. 

 J'ajoutois a deux parties de vitriol de cuivre diflbus dans Teau, une partie 

 d'etain «n feuiiles ; j'expofois ce melange dans une fiole bien bouchee 

 a une chaleur mediocre pendant quelques jours, ayantfuin de la fecoue'de 

 tems en terns. Aprcscjuelques jours la dilTolution avoir perdu tourecouleur 

 ■verte-, le cuivre etoit precipite au fond du vafe : la foiution ne moiuroit 

 aucune trace dc cuivre avec I'alkali volatii> mais elle donnoit un precipit^ 

 abondant de chaux d'etain blanche, Je partageois certe foiution en trois 

 parties : dans la premiere A j'ai mis une lame de cuivre poli & de fetain 

 en feuilles ; dans la feconde B , dti cuivre poli & une lame de ter ; & a la 

 troifieme C , j'ajoutois du cuivre feul. J'expofois tons les trois melanges " 

 dans des fioles bien bouchees cjui en furent remplies, a une chaleur 

 mediocre pendant quelques heures , apres quoi je trouvai le cuivre en A 

 convert d'une pellicule afTer egale & polie , mais un peu fombre ou 

 bleui:re. En B le cuivre etoit de meme , mais couvett moins egalement; 

 le fer etoit par- tout bien convert. Quand apres cela j'expofois la fiole a 

 une chaleur mediocre, le cuivre etoit enduit plus egalement d'une jolie 

 jiellicule d'etain. Le cuivredans la fiole C n'etoit nuUement change: c'etoit 

 a caufe que la diffolurion d'etain dans I'acide vitriolique etoit enfermee 

 tians une fiole bouchee , puifque la chaux d'etain dilloute prend a I'ait 

 libre d'abord un plus grand degre de calcination, 8c fe trouve apres en 

 etat de fe combiner avec I'acide, julqu'a ce qu'i! foit fature. Cette conr- 

 binaifon donne un fel neutre qui fe diffout tres - difficilement , & qui 

 fe fepare fous la forme d'une poudre blanche. Cette decompofition eft 

 beaucoup acceleree par la chaleur. 



III. J'ai remarque dans mon Mimoire , lett. E, que le blanchir ne 

 reuflit point fi le tattre ou fon acide contient du cuivre en dinolution 

 anparavanr; la raifon en eft que le precipite noir obtenu par-la eft un 

 melange d'etain & de cuivre metallique en poudre. De meme M. le 

 Baron Gddda a trouve qu'une telle difTolutioti ne reuffiiroit point quoi- •• 

 qii'on y ajoiire de I'etain metallique 5; une lams de cuivre poli. II reftoit ' 

 encore a elTayer (i une telle foiution devoit etre regardee comme rout-a— • 

 {alt inutile po.ir blanchir , on h on pouvoit le corrigeren precipitant ou 

 feparant le cuivre, &: en le faifant bouillir avec de I'etaiti metallique; jft ; 

 tentai done I'experience fuivante, qui confirmera la derniere opinion. 



8°. Je mis une piece de cuivre d'a-jieu-prcs un pouce quarre de furface 

 couverte d'une peliicule de fcorie dans une foluiion d'un demi-lod da 

 crcme de ToTt'-e avec laquelle je la fis bouillir^ j'» ajoutois de I'erain en 



Tome XXXlF,Pan,ltil^'JUlN. ' Iii 



